## Indonesian Dental Association
Journal of Indonesian Dental Association
http://jurnal.pdgi.or.id/index.php/jida ISSN: 2621-6183 (Print); ISSN: 2621-6175 (Online)
The Effect of Polishing Techniques on Color Change of Nanofill Composite Resin Immersed in Green Tea (Camellia sinensis)
Claudia Nathania Batihalim 1 , Dina Ratnasari 2§
1 Undergraduate student, Faculty of Dentistry, Trisakti University, Indonesia
2 Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, Trisakti University, Indonesia
Received date:  May 5, 2020. Accepted date:  November 25, 2020. Published date:  April 30, 2021.

## KEYWORDS
color change;
green tea;
nanofill composite  resin; polishing techniques

## ABSTRACT
Introduction: Nanofill  composite  resin  with  its  filler  particle  0.005-0.1  µm  can  have  better polishing result so that as a restoration it is more resistant towards staining that is susceptible to occur by the exposure to food and beverage. Polishing is done to improve the color stability of composite  resin.  Polishing  techniques  can  be  divided  into  one-step  technique  and  multi-step technique.  One  of  the  staining  agents,  green  tea  tannin  can  cause  discoloration  in  composite restoration. Objective: This research determine the effect of polishing techniques on the color change of nanofill composite resin after green tea immersion. Methods: The sample used was nanofill  composite  resin  with  the  diameter  of  10  mm  and  thickness  of  2  mm.  Samples  were divided  into  2  groups,  10  samples  with  one-step  polishing  technique  and  10  samples  with multi-step  polishing  technique.  Samples  were  soaked  in  distilled  water  for  24  hours  at  37oC and initial color measurements were taken. The treatment was given by immersing the samples in    green  tea  solution  for  5x24  hours  at  37°C  incubator.  Measurements  of  the  samples  final color  after  the  treatment  were  done  after  the  fifth  day. Results: One-step  and  multi-step polishing  techniques  affect  the  overall  color  value  of  the  nanofill  composite  resin  after treatment.  The  multi-step  technique  group  had  lower  overall  color  value  than  the  one-step technique (p=0.00). There were significant differences in the L, C, and H values after treatment with one-step and multi-step groups (p<0.05). Conclusion: The multi-step polishing technique produced better roughness reduction  with the result that less color change.
§ Corresponding Author E-mail address: dina@trisakti.ac.id (Ratnasari D)
DOI: 10.32793/jida.v4i1.471
Copyright: ©2021 Batihalim CN, Ratnasari D. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium provided the original author and sources are credited.

## KATA KUNCI
perubahan warna; resin komposit nanofil; teh hijau; teknik pemolesan

## ABSTRAK
Pendahuluan: Resin komposit nanofil dengan ukuran filler 0,005-0,1µm dapat memiliki hasil pemolesan yang lebih baik sehingga restorasi lebih tahan terhadap staining yang rentan terjadi karena oleh paparan makanan dan minuman. Pemolesan dilakukan dalam upaya meningkatkan stabilitas  warna  resin  komposit.  Teknik  pemolesan  dapat  dibagi  menjadi  teknik  one-step  dan teknik multi-step. Salah satu staining agent, tanin pada teh hijau dapat menyebabkan perubahan warna  pada  restorasi  komposit. Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh teknik  pemolesan  terhadap  perubahan  warna  resin  komposit  nanofil  pasca  perendaman  teh hijau. Metode: Sampel yang digunakan adalah resin komposit nanofil dengan diameter 10 mm dan ketebalan 2 mm. Pembagian sampel ke dalam 2 kelompok, yaitu 10 sampel dengan teknik pemolesan  one-step  dan  10  sampel  dengan  teknik  pemolesan  multi-step.  Sampel  direndam dalam  akuades  selama  24  jam  dengan  suhu  37 o C  dan  dilakukan  pengukuran  warna  awal. Perlakuan  diberikan  dengan  melakukan  perendaman  sampel  dalam  larutan  teh  hijau  selama 5x24  jam  pada  inkubator  37 o C.  Pengukuran  warna  akhir  sampel  dilakukan  setelah  hari  ke-5. Hasil: Terdapat  pengaruh  teknik  pemolesan  terhadap  nilai  keseluruhan  warna  resin  komposit nanofil  sesudah  perlakuan  antar  kelompok  one-step  dan  multi-step.  Kelompok  teknik  multi- step mengalami penurunan nilai keseluruhan warna lebih rendah dibandingkan teknik one-step (p=0,00).  Terdapat  perbedaan  bermakna  pada  nilai  L,  C,  dan  H  sesudah  perlakuan  antar kelompok  one-step  dan  multi-step  (p<0,05). Kesimpulan: Teknik  pemolesan  multi-step menghasilkan  penurunan  kekasaran  lebih  baik,  sehingga  perubahan  warna  yang  terjadi  lebih rendah.

## PENDAHULUAN
Restorasi  gigi  yang  tahan  lama,  kuat  dan  estetis memiliki  aspek  penting  dalam  dunia  kedokteran  gigi. 1 Resin  komposit  memiliki  warna  yang  menyerupai  gigi asli  sehingga  sering  digunakan  untuk  menggantikan struktur  gigi  yang  hilang,  serta  memodifikasi  warna  dan bentuk  gigi  untuk  meningkatkan  estetika  wajah. 2 Perkembangan  nanoteknologi  dalam  dunia  kedokteran gigi,  menghasilkan  resin  komposit  yang  memiliki  skala nano  dengan  ukuran filler 0,005-0,1µm. 3,4 Partikel  filler nano  pada  resin  komposit  nanofil  mengisi  ruang interstisial  antar  partikel filler yang  meningkatkan  sifat mekanis  dan  menghasilkan  hasil  pemolesan  yang  lebih baik  dibanding  resin  komposit  lain,  sehingga  didapatkan suatu restorasi yang tahan lama. 5
Staining dan  diskolorasi  adalah  salah  satu  penyebab utama  pasien  mengganti  restorasi  kompositnya. 6 Studi menunjukkan  dalam  perkembangan  bahan  restorasi selama  beberapa  tahun  terakhir,  stabilitas  warna  resin komposit  masih  menjadi  masalah  utama. 7 Stabilitas warna  restorasi  penting  dipertahankan  tidak  hanya  di awal  penumpatan  tetapi  juga  untuk  jangka  waktu  yang lama. 8 Perubahan  warna  resin  komposit  disebabkan  oleh adanya  faktor  intrinsik  dan  ekstrinsik. 7 Faktor  intrinsik disebabkan  oleh  proses  oksidasi  dan  hidrolisis  matriks dalam  resin  komposit  serta  reaksi  kimia  antara  matriks dan filler . 8 Faktor ekstrinsik berhubungan dengan  tingkat kebersihan  mulut  serta  penyerapan  warna  oleh  paparan makanan,  minuman,  dan  kebiasaan  merokok. 6 Beberapa studi  menunjukkan,  konsumsi  anggur  merah,  kopi,  dan teh menyebabkan perubahan warna pada resin komposit. 9,10
Minuman  teh  hijau  atau Camellia  sinensis memiliki nilai  konsumsi  harian  paling  tinggi  di  Asia.  Studi menunjukkan  dari  20%  dari  total  2,5  juta  ton  daun  teh yang diproduksi setiap tahunnya adalah teh hijau. 11 Kadar katekin  teh  hijau  di  Indonesia  dengan  manfaat antibakteri,  antidiabetik,  anti-HIV, antiaging ,  dan antiinflamasi  lebih  baik  dibanding  negara  lain,  yaitu sebesar  11,60%. 12 Keyakinan  penduduk  manula  akan manfaat  kesehatan  teh  menjadi  daya  tarik  kuat permintaan  teh  dan  mendorong  penjualan  produk  teh hijau. 13 Teh  memiliki kandungan tanin  atau zat polifenol yang merupakan antioksidan, antimikroba, dan merupakan staining  agent .  Hal  ini  menyebabkan tingginya  kemungkinan  restorasi  mengalami  perubahan warna. 14,15
Permukaan  restorasi  yang  halus  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  menghasilkan  restorasi  yang tahan  lama.  Restorasi  komposit  dengan  permukaan  yang kasar  akibat  pemolesan  dan  finishing  yang  kurang  tepat dapat menyebabkan akumulasi plak, gingivitis, diskolorasi  gigi,  karies  sekunder,  dan  berkurangnya estetika  restorasi. 16 Pemolesan  menghasilkan  permukaan resin  komposit  yang  lebih  kuat,  keras,  tahan  aus,  dan permukaan  yang  lebih  estetis. 17 Bahan  pemolesan  yang umum  digunakan  meliputi  bur  karbid,  bur  diamond, stone ,  disk  abrasif, strip ,  pasta, rubber  cup ,  dan wheel abrasif. 18 Teknik  pemolesan  dapat  dibagi  menjadi  teknik one-step dan multi-step. Teknik one-step merupakan teknik  penghalusan  permukaan  restorasi  dengan  1  jenis bahan  poles. 1 Teknik multi-step dilakukan  dengan menggunakan  bahan  poles  dengan  tingkat  kekasaran tinggi sampai  rendah. 17
Penelitian  sebelumnya  membuktikan  pemolesan dengan teknik pemolesan one-step mengalami perubahan warna  yang  lebih  besar  dibandingkan  teknik multi-step . Pemakaian  disk  abrasif  yang  diikuti  pasta  ( multi-step ) menunjukkan  perubahan  warna  yang  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  pemakaian  disk  abrasif  saja  (one- step)  setelah  dilakukan  perendaman  pada  larutan  kopi selama  48  jam. 19 Penelitian  lain  membuktikan  hal  yang sebaliknya,  teknik  pemolesan  multi-step  menghasilkan kekasaran permukaan  yang  lebih  tinggi dibanding teknik pemolesan one-step . 20 Permukaan  yang  kasar  memudah- kan terjadinya perubahan warna. 16 Dibutuhkan penelitian lebih  lanjut  dalam  membuktikan  pengaruh  teknik pemolesan terhadap perubahan warna restorasi. Penelitian  mengenai  pengaruh  teknik  pemolesan  pada perubahan  warna  resin  komposit  yang  dilakukan perendaman  teh  hijau  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  teknik  pemolesan resin komposit nanofil terhadap perubahan warna setelah perendaman teh hijau.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di Dental  Material  and Testing  Center  of  Research Fakultas  Kedokteran  Gigi Universitas Trisakti. Penelitian  merupakan eksperimental laboratorik    dengan  mengguna-kan  desain pre dan post test untuk  melihat  pengaruh  teknik  pemolesan  terhadap perubahan  warna  resin  komposit  nanofil.  Penelitian menggunakan resin komposit nanofil (Z350 XT shade A3 Body, 3M ESPE , United  States,  LOT  NA08308)  dengan diameter  10  mm  dan  ketebalan  2  mm.  Sampel  yang digunakan  berjumlah  20  sampel  pada  keseluruhan  2 kelompok sampel. Kelompok I dengan jumlah 10 sampel dilakukan  teknik  pemolesan one-step menggunakan  bur disk rubber (OptraPol,  Ivoclar  Vivadent,  Liechtenstein). Kelompok II  dengan  jumlah 10  sampel  dilakukan  teknik pemolesan multi-step menggunakan  bur  disk  abrasif aluminium  oksida  (Eve  Diacomp  Plus  Twist,  EVE  Ernst Vetter, Germany).
Penelitian diawali dengan pembuatan sampel penelitian  menggunakan  cetakan stainless  steel dan dilakukan light  curing selama  40  detik.  Sampel  yang telah  jadi  kemudian  dilakukan  proses  pemolesan  di  atas timbangan digital dengan kecepatan 10,000 rpm. Gerakan pada  pemolesan  adalah  gerakan  dari  kanan  ke  kiri sebanyak 15 kali pemolesan. Handpiece stand digunakan untuk menjaga tekanan pemolesan tetap stabil, yaitu 200g pada kelompok teknik pemolesan one-step dan 30g pada kelompok  teknik  pemolesan multi-step berdasarkan instruksi  pemakaian  dari  setiap  bur  poles.  Kelompok  I, sebanyak 10 sampel dilakukan pemolesan teknik one-step dengan  menggunakan bur disk rubber . Pada kelompok II dengan  jumlah  10  sampel  dilakukan  pemolesan  teknik multi-step menggunakan  bur  disk  aluminium  oksida dengan  dua  tingkat  kekasaran,  yaitu  sedang  dan  halus.
perendaman  sampel  dilakukan  dalam  larutan  akuades dilakukan  selama  24  jam  yang  disimpan  di  inkubator dengan  suhu  37 o C.  Setelah  perendaman  dalam  larutan akuades,  dilakukan  pengukuran  warna  awal  sampel dengan menggunakan alat spektrofotometer (Easyshade® V, VITA, Germany). Sampel diberikan perlakuan berupa perendaman  dalam  larutan  teh  hijau  selama  5x24  jam. Larutan teh hijau dibuat dengan mencampurkan 2g bubuk teh  hijau  dengan  air  200  mL  bersuhu  100 o C  selama  5 menit.  Suhu  larutan  teh  hijau  kemudian  ditunggu  hingga sesuai dengan suhu rongga  mulut, yaitu ± 37 o C.  Sampel yang  telah  diberikan  perlakuan  diangkat  satu  persatu menggunakan  pinset  dan  dibilas  dengan  akuades  selama 5 detik. Kemudian sampel dikeringkan dengan absorbent paper.  Pengukuran  warna  akhir  sampel  yang  telah diberikan perlakuan berupa perendaman larutan teh hijau dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer.

## Analisis  Statistik
Data penelitian  ini adalah data parametrik,  maka  dari itu  dilakukan  uji  normalitas  data.  Uji  normalitas  Saphiro Wilk  digunakan  karena  jumlah  sampel  kurang  dari  50 buah. Data terdistribusi normal dengan tingkat kemaknaan (p>0,05) maka analisis data menggunakan uji t (SPPS, IBM, Armonk, NY).

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil uji normalitas data, metode analisis data yang dilakukan adalah uji t tidak berpasangan. Tabel 1  menunjukkan  nilai  keseluruhan  warna  kelompok  resin komposit  nanofil  dengan  teknik  pemolesan one-step . Tabel  2  menunjukkan  nilai  keseluruhan  warna  dari kelompok  resin  komposit  nanofil  dengan  teknik pemolesan multi-step .
Hasil  deviasi  warna  sebelum  dan  sesudah  dilakukan perendaman  teh  hijau  didapat  dalam  bentuk  nilai keseluruhan  warna  gigi  (E),  lightness  atau  value  (L), chroma  (C),  dan  hue  (h).  Nilai  E  menggambarkan  nilai keseluruhan  warna  permukaan  sampel  resin  komposit nanofil.  Semakin  besar  nilai  ΔE  maka  semakin  besar perubahan  warna.  Nilai  L  merupakan  tingkat  kecerahan suatu  objek,  semakin  tinggi  nilai  L  maka  semakin  cerah warna  suatu  objek  dan  semakin  rendah  nilai  L  akan semakin  gelap  warna  suatu  objek.  Nilai  C  menentukan tinggi  dan  rendahnya  kepekatan  warna  suatu  objek, sedangkan  h  menentukan  derajat  warna  ke  arah kekuningan  h(+)  atau  kemerahan  h(-).  Terdapat perubahan warna  pada sampel kelompok teknik one-step dan multi-step yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  dan Gambar  1.  Tabel  4  menunjukkan  perbedaan  bermakna pada  nilai  rata-rata  E,  L,  C,  dan  h  sesudah  perlakuan dengan  nilai  p  antar  kelompok one-step dan multi-step menunjukkan  kurang  dari  0,05.  Kelompok  teknik pemolesan one-step mengalami  penurunan  nilai   E atau
nilai  keseluruhan  warna  lebih  besar  dibandingkan teknik pemolesan multi-step .  Peningkatan  nilai  L,  C,  dan  h kelompok  teknik  pemolesan one-step lebih  besar dibandingkan  pada teknik pemolesan multi-step .
Gambar  1. A.  Sampel  sebelum  perlakuan,  B.  Sampel sesudah perlakuan  berupa perendaman  teh hijau
Tabel  1. Nilai  keseluruhan  warna  sampel  dengan  teknik one-step sebelum  dan  sesudah  perendaman  teh  hijau menggunakan  spektrofotometer
E : Nilai  keseluruhan  warna
Tabel  2. Nilai  keseluruhan  warna  sampel  dengan  teknik multi-step sebelum  dan  sesudah  perendaman  teh  hijau menggunakan  spektrofotometer
E : Nilai  keseluruhan  warna
Tabel  3. Analisis  statistik  nilai  rata-rata  keseluruhan warna resin komposit nanofil dengan uji t-berpasangan
*signifikansi  p< 0,05 E : Nilai keseluruhan  warna L : Tingkat kecerahan C : Kepekatan warna h : Kekuningan  h(+) atau kemerahan  h(-)
Tabel  4. Analisis  statistik  nilai  rata-rata  keseluruhan warna  resin  komposit  nanofil  dengan  uji  t  tidak berpasangan
*signifikansi  p< 0,05 E : Nilai keseluruhan warna L : Tingkat kecerahan C : Kepekatan warna h : Kekuningan  h(+) atau kemerahan  h(-)

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh teknik  pemolesan  terhadap  perubahan  warna  resin komposit  nanofil  pasca  perendaman  dalam  teh  hijau. Resin  komposit  nanofil  packable  pada  penelitian  ini memiliki  kandungan  filler  tinggi  sebesar  78,5%  yang menyebabkan  tingkat  penyusutan  resin  komposit  ini rendah. Resin komposit rentan terhadap staining sehingga
A B Sampel Sebelum Sesudah Shade E Shade E 1 4M1 C2 3,3 4M1 C3 0,2 2 4M1 C2 3,3 4M1 C3 0,3 3 4M1 C2 3,1 4M1 C3 0,2 4 4M1 C2 3,8 4M1 C3 0,6 5 4M1 C2 3,5 4M1 C3 1,0 6 4M1 C2 3,4 3M1 C3 0,6 7 4M1 C2 3,3 4M1 C3 0,5 8 4M1 C2 3,4 4M1 C3 0,7 9 4M1 C2 3,4 4M1 C3 0,4 10 4M1 C2 3,4 4M1 C3 1,1 Sampel Sebelum Sesudah Shade E Shade E 1 4M1 C2 3,2 4M1 C3 1,1 2 4M1 C2 3,8 4M1 C3 0,9 3 4M1 C2 3,3 4M1 C3 1,8 4 4M1 C2 3,5 4M1 C3 1,4 5 4M1 C2 3,8 4M1 C3 1,4 6 4M1 C2 3,2 3M1 C3 1,6 7 4M1 C2 3,0 4M1 C3 0,8 8 4M1 C2 3,7 4M1 C3 1,4 9 4M1 C2 3,4 4M1 C3 1,2 10 4M1 C2 3,3 4M1 C3 1,0
Kelompok Teknik Rata-rata Nilai  p One-Step E sebelum- sesudah 2,83 0,00* L sebelum- sesudah -2,81 0,00* C sebelum- sesudah -1,70 0,00* h sebelum- sesudah -0,02 0,93 Multi-Step E sebelum- sesudah 2,16 0,00* L sebelum- sesudah -3,24 0,00* C sebelum- sesudah -0,91 0,00* h sebelum- sesudah -0,58 0,00*
One-Step Multi-Step Nilai  p Mean SD Mean SD E  sesudah 0,56 0,31 1,26 0,32 0,00* L  sesudah 0,09 0,50 0,48 0,23 0,04* C  sesudah -0,27 0,25 -1,07 0,25 0,00* h  sesudah 0,05 0,60 0,72 0,30 0,01*
stabilitas  warna  dalam  jangka  panjang  kurang  terjamin. 1 Beberapa  penelitian  membuktikan  kandungan  asam pada komposisi  makanan  dan  minuman  dapat  menyebabkan perubahan warna bahan restorasi estetik. 9,21
Periode waktu perendaman pada penelitian ini adalah 5 hari yang mewakili konsumsi teh hijau selama 5 tahun. Hal  ini  berdasarkan  ketahanan  aus  restorasi  resin komposit  adalah  dalam  5  tahun. 22 Pemilihan  periode  ini berdasarkan survei konsumsi teh adalah 4 gelas teh setiap hari  dengan  durasi  satu  menit.  Setiap  harinya  orang minum  teh  dengan  total  4  menit. 1 Lama  waktu perendaman  teh  hijau  berdasarkan  perhitungan  terdapat 24  jam  atau  1.440  menit  dalam  waktu  1  hari.  Waktu 1.440  menit  apabila  dibagi  4  menit  waktu  minum  teh adalah  360  hari  atau  1  tahun,  maka  setiap  24  jam perendaman sampel dalam larutan teh akan sesuai dengan satu tahun konsumsi  teh. 11
Staining dapat  dikurangi  dengan  proses finishing dan polishing .  Permukaan  yang  halus  akan  memantulkan cahaya  lebih  teratur  dan  menghasilkan  warna  yang  lebih muda. 23 Filler partikel  nano  pada  resin  komposit nanofil terdiri  dari  nanomer  dan nanocluster .  Bagian  yang  ikut terangkat  pada  proses  pemolesan  adalah  nanomer  atau partikel  nano  tunggal. Nanocluster tidak  ikut  terangkat dari  matriks  resin  sehingga  hasil  pemolesan  pada  resin komposit nanofil  lebih baik. 24
Pengukuran  warna  sampel  resin  komposit  dilakukan sebelum  dan  sesudah  dilakukan  perendaman  dalam  teh hijau.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terjadi  perubahan nilai keseluruhan warna atau nilai E pada sampel dengan teknik  pemolesan one-step dan  sampel  dengan  teknik pemolesan multi-step pasca  perendaman.  Analisis  data menggunakan  uji  t  tidak  berpasangan  menunjukkan adanya  perbedaan  bermakna  antara  nilai  keseluruhan warna  atau  nilai  E  kelompok  sampel one-step dan kelompok sampel multi-step pasca perendaman dalam teh hijau  (Tabel  3).  Perbedaan  bermakna  juga  terdapat  pada nilai L, C, dan h antara dua kelompok pasca perendaman dalam  teh  hijau.  Penurunan  nilai  keseluruhan  warna terjadi  lebih  besar  pada  kelompok  sampel  dengan teknik pemolesan one-step dibandingkan  kelompok  sampel multi-step . Perubahan warna resin komposit dapat terjadi oleh  faktor  intrinsik  dan  ekstrinsik.  Faktor  intrinsik berupa  penyerapan  air  pada  matriks  resin  dan  proses oksidasi  akselerator  amin. 6 Faktor  ekstrinsik  pada penelitian  ini  adalah  kandungan  tanin  pada  teh  hijau. Tanin  merupakan  zat  polifenol  dengan  pigmen  kuning kecoklatan. 14
Hasil  penelitian  membuktikan  teknik  pemolesan multi-step menghasilkan  stabilitas  warna  resin  komposit yang  lebih  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sapra bahwa  penggunaan  bur  disk  abrasif  alumunium  oksida dalam  teknik  pemolesan  multi-step  merupakan  bahan
poles  terbaik  bagi  resin  komposit  nanofil  dalam menghasilkan  permukaan  yang  halus. 25 Penelitian sebelum  membuktikan  teknik  pemolesan multi-step lebih baik  dibandingkan  teknik one-step dalam  hal  stabilitas warna. 19 Teknik  pemolesan  multi-step  menghilangkan matriks  resin  secara  merata  dan  tidak  menyebabkan  ikut terangkatnya  partikel filler sehingga  permukaan  yang dihasilkan  akan lebih halus. 26
Penggunaan teknik pemolesan multi-step lebih  efektif dalam  menghasilkan  permukaan  yang  halus.  Teknik pemolesan multi-step menggunakan  urutan  bahan pemolesan  dari  abrasif  ke  bahan  yang  paling  halus sehingga  menghilangkan  partikel  matriks  resin  dan  filler secara bersamaan, dan menghasilkan kekasaran permukaan  yang  lebih  rendah. 27 Tingkat  kekasaran  resin komposit  setelah  dilakukan  pemolesan  dengan  teknik multi-step berbahan disk abrasif aluminium oksida dalam beberapa  tingkat kekasaran  menurun  0,91 µm,  yaitu dari sebelumnya  1,0  µm  menjadi  0,09  µm.  Penelitian terdahulu  membuktikan  bahwa  teknik  pemolesan one- step menghasilkan permukaan resin  komposit  yang  lebih kasar  dibandingkan  dengan  teknik multi-step karena partikel  filler  ikut  terangkat. 28 Kekasaran  permukaan resin  komposit  dengan  pemolesan  teknik one-step menggunakan  bahan silicone  synthetic  rubber akan menurun  sebesar  0,8  µm,  dari  sebelumnya  1,0  µm menjadi  0,2 µm. 2
Resin  komposit  memiliki  sifat  yang  cenderung menyerap  air.  Perendaman  sampel  mengakibatkan terjadinya penyerapan air oleh resin komposit. Penyerapan  air  pada  matriks  resin  menyebabkan degradasi  hidrolitik  dan  merusak  ikatan filler serta matriks  resin. 1 Degradasi  hidrolitik  dimulai  pada  ion filler ,  di  mana  sifat  elektropositif  ion  memiliki kecenderungan untuk bereaksi dengan air dan menyebabkan ion hidrogen air menggantikan ruang  yang ditinggalkan  oleh  ion  tersebut.  Konsentrasi  ion  hidroksil yang  tinggi  akan  menghasilkan  degradasi  permukaan. 14 Permukaan  kasar  akan  meningkatkan  akumulasi  plak, diskolorasi warna, karies sekunder,  dan estetika restorasi yang  berkurang. 18 Ikatan filler dan  matriks  resin  yang rusak  juga  disebabkan  oleh  penyerapan  air.  Terjadi microcracks akibat  degradasi  matriks  resin  karena banyaknya penyerapan air. Microcracks ini mempermudah  penyerapan  pigmen warna dan  terjadinya diskolorasi. 9
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  perbedaan  pada nilai L, C, dan h sesudah perlakuan. Peningkatan nilai L, C, dan h kelompok teknik pemolesan one-step lebih besar secara  bermakna  dibandingkan  pada  teknik  pemolesan multi-step .  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu bahwa  terjadi  perubahan  warna  resin  komposit  setelah dilakukannya perendaman dalam larutan teh hijau selama selama  7 hari. 29 Nilai  L  yang  meningkat  setelah  diberi
perlakuan  menunjukkan  peningkatan  tingkat  kecerahan resin  komposit.  Peningkatan  nilai  C  setelah  diberi perlakuan  menentukan  terjadinya  peningkatan  kepekatan warna  resin  komposit,  sedangkan  nilai  h  (+)  pada penelitian  ini  menentukan  derajat  warna  resin  komposit ke  arah  kekuningan.  Salah  satu  faktor  instrinsik  pada resin komposit yang mempengaruhi terjadinya perubahan warna  adalah  sistem  akselerator-inisiator. 30 Tertiary amine atau aliphatic  amine yang  merupakan  akselerator ini  cenderung  memberikan  pengaruh  perubahan  warna kekuningan  atau  kecoklatan  pada  paparan  cahaya  dan panas. 6 Paparan  cahaya  dan  panas  terjadi  saat dilakukannya  proses light  curing . Perubahan warna  yang dihasilkan  bersifat  menetap  dan  mengurangi  estetika restorasi. 30
Teknik  pemolesan one-step menghasilkan  perubahan warna  yang  lebih  besar  dibandingkan  teknik  pemolesan multi-step karena  penurunan  kekasaran  permukaan  yang dihasilkan lebih rendah. Penelitian sebelumnya menyatakan  partikel filler terangkat  pada  proses dilakukannya  teknik  pemolesan one-step . 28 Filler yang terlepas dari matriks resin akan menyebabkan terdapatnya ruang kosong sehingga penurunan kekasaran permukaan  yang  dihasilkan  akan  lebih  rendah. 31 Nilai kekasaran  permukaan  yang  lebih  tinggi  mengakibatkan peningkatan  kerentanan  resin  komposit  terhadap  noda ekstrinsik. 28
Penelitian  selanjutnya  disarankan  membandingkan resin  komposit  berbahan  dasar silorane dengan  resin komposit berbahan methacrylate dalam melihat pengaruh teknik  pemolesan.  Diperlukan  penelitian  mengenai pengaruh  teknik  pemolesan  terhadap  karakteristik mekanik  resin  komposit  dengan  menggunakan  bur  poles yang  memiliki  4  tingkat  kekasaran  bahan  dan  bur  poles generasi  terbaru  dengan  butiran  sangat  halus  atau extra fine.

## KESIMPULAN
Teknik one-step dan  teknik multi-step memiliki pengaruh  pada  perubahan  warna  resin  komposit  nanofil. Teknik  pemolesan multi-step menghasilkan  perubahan warna lebih rendah, sehingga penurunan nilai keseluruhan  warna  yang  terjadi  pada  perendaman  teh hijau  lebih  rendah  dibandingkan  teknik  pemolesan one- step .  Dapat  disimpulkan  teknik multi-step merupakan teknik  pemolesan  yang  baik  untuk  restorasi  resin komposit.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Dental  Material  and  Testing  Center  of Research Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas  Trisakti karena telah membantu  jalannya  penelitian  ini.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Tidak ada konflik  kepentingan  dalam  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Dalal  KB.  A  comparative  evaluation  of  surface texture  and  stain  absorption  of  microfilled  and nanofilled resins using different methods of finishing and polishing. Guid J. 2014;7(2):80–4.
2. Alawjali  SS,  Lui  JL.  Effect  of  one-step  polishing system  on  the  color  stability  of  nanocomposites.  J Dent. 2013;41(Suppl. 3):e53–61.
3. Ure  D,  Harris  J.  Nanotechnology  in  dentistry: reduction to practice. Dent Update. 2017;30(1):10–5.
4. Asmatulu  E,  Twomey  J,  Overcash  M.  Recycling  of fiber-reinforced  composites  and  direct  structural composite  recycling  concept.  J  Compos  Mater. 2014;48(5):593–608.
5. Khurshid  Z,  Zafar  M,  Qasim  S,  Shahab  S,  Naseem M,  AbuReqaiba  A. Advances  in  nanotechnology  for restorative  dentistry.  Multidiscip  Digit  Publ  Inst. 2015;8(2):717–31.
6. Barutcigil  Ç,  Yildiz  M.  Intrinsic  and  extrinsic discoloration  of  dimethacrylate  and  silorane  based composites. J Dent. 2012;40(Suppl. 1):57–63.
7. Gaynor  W,  Hofmann  S,  Christoforo  MG,  Sachse  C, Mehra S, Salleo A, et  al.  Color  in  the  corners: ITO- free  white  OLEDs  with  angular  color  stability.  Adv Mater. 2013;25(29):4006–13.
8. Ishikawa-Nagai S, Yoshida A, Da Silva JD, Miller L. Spectrophotometric analysis of tooth color reproduction  on  anterior  all-ceramic  crowns:  Part  1: Analysis  and  interpretation  of  tooth  color.  J  Esthet Restor Dent. 2010;22(1):42–52.
9. Arocha  MA,  Mayoral  JR,  Lefever  D,  Mercade  M, Basilio J, Roig M. Color stability of siloranes versus methacrylate-based  composites  after  immersion  in staining solutions. Clin Oral Investig. 2013;17(6):1481–7.
10. Alharbi  A,  Ardu  S,  Bortolotto  T,  Krejci  I.  Stain susceptibility  of  composite  and  ceramic  CAD/CAM blocks  versus  direct  resin  composites  with  different resinous matrices. Odont. 2017;105(2):162–9.
11. Jenabian  N,  Moghadamnia  AA,  Karami  E,  Mir  A PB.  The  effect  of  Camellia  Sinensis  (green  tea) mouthwash  on  plaque-induced  gingivitis:  a  single- blinded randomized controlled clinical trial. J Pharm Sci. 2012;20(1):1–6.
12. Chacko  SM,  Thambi  PT,  Kuttan  R,  Nishigaki  I. Beneficial  effects  of  green  tea:  a  literature  review. Chin Med. 2010;5(1):13.
13. Anjarsari  IRD.  Katekin  teh  Indonesia :  prospek  dan manfaatnya. J Kultiv.  2016;15(2):99–106.
14. Heshmat H, Hajian M, Ganjkar MH, Arjomand ME. Effect  of  tea  on  color  change  of  silorane  and methacrylate  based composite  resins.  J  Islam  Dent
Assoc Iran. 2013;25(3):198–202.
15. Senanayake  S.  Green  tea  extract:  Chemistry, antioxidant  properties  and  food  applications  -  A review. J Funct Foods. 2013;5(4):1529–41.
16. Uskoković  V,  Bertassoni  LE.  Nanotechnology  in dental  sciences:  moving  towards  a  finer  way  of doing dentistry. Mater. 2010;3(3):1674–91
17. Berger SB,  Palialol  ARM,  Cavalli V,  Giannini  M. Surface  roughness  and  staining  susceptibility  of composite  resins  after  finishing  and  polishing.  J Esthet Restor Dent. 2011;23(1):34–43.
18. Chour  R,  Moda  A,  Arora  A,  Arafath  M,  Shetty  V, Rishal  Y.  Comparative  evaluation  of  effect  of different  polishing  systems  on  surface  roughness  of composite  resin:  an  in  vitro  study.  J  Int  Soc  Prev Community  Dent. 2016;6(Suppl 2):166–70.
19. Güler  AU,  Güler  E,  Yücel  AÇ,  Ertaş  E.  Effects  of polishing  procedures  on  color  stability  of  composite resins. J Appl Oral Sci. 2017;17(2):108–12.
20. Korkmaz  Y,  Ozel  E,  Attar  N,  Aksoy  G.  The influence  of  one-step  polishing  systems  on  the surface roughness and microhardness of nanocomposites. Oper Dent. 2008;33(1):44–50.
21. Oliviera A, Lorenzetti C, Garcia P, Giro E. Effect of finishing  and  polishing  on  color  stability  of  a nanofilled  resin  immersed  in  different  media.  Rev Odontol UNESP. 2014;45(3):338–42.
22. Powers  J,  Sakaguchi  R.  Craig’s  restorative  dental materials.  13th  ed.  Amsterdam,  Netherlands: Elsevier;  2012:28–31.
23. Rocha  A,  Lima  C,  Santos  M.  Evaluation  of  surface roughness  of  a  nanofill  resin  composite  after simulated  brushing  and  immersion  in  mouthrinses,
alcohol and water. Mater Res. 2010;13(1):77–80.
24. Itanto  B,  Usman  M,  Margono  A.  Comparison  of surface  roughness  of  nanofilled  and  nanohybrid composite  resins  after  polishing  with  a  multi-step technique. J Phys. 2017;01(20):91.
25. Sapra  V,  Taneja  S,  Kumar  M.  Surface  geometry  of various  nanofiller  composites  using  different polishing  systems:  a  comparative  study.  J  Conserv Dent. 2013;16(6):559–63.
26. Fajar  S,  Mulyawati  E.  Pengaruh  teknik  pemolesan one-step  system  dan  multi-step  system  pada perubahan warna permukaan resin komposit mikrohibrid  setelah  perendaman  dalam  larutan  kopi hitam
(Penelitian laboratorium) [Skripsi].
Yogyakarta:  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas Gajah  Mada; 2017.
27. Nair  V,  Sainudeen  S.  Three-dimensional  evaluation of  surface  roughness  of  resin  composites  after finishing and polishing. J Conserv Dent. 2016;19(1):91–5.
28. Schmitt  VL,  Nauvel  F,  Rontani  R,  Flavia  N.  Effect of  the  polishing  procedures  on  color  stability  and surface  roughness  of  composite  resins.  ISRN  Dent. 2011;6(1):672.
29. Dinc  G,  Mujdeci  A,  Gokay  O,  Tugba  K.  Effect  of various  teas  on  color  stability  of  resin  composites. Am J Dent. 2017;30(6):323–8.
30. Manappallil  JJ.  Basic  dental  materials.  4th  ed.  New Delhi:  Jaypee Brothers Medical  Pub; 2015:177–8.
31. Erdemir U, Sancakli HS, Yildiz E. The effect of one- step  and  multi-step  polishing systems on the surface roughness  and  microhardness  of  novel  resin composites. Eur J Dent. 2012;6(2):198–205